— 67 — 
colorado, comparado con la encina, el pino y las demás made¬ 
ras argentinas. 
Principales maderas argentinas comparadas con la encina 
y el pino 
NOMBRE 
DE LA MADERA 
Densidad 
o peso del metro 
cúbico 
Kilogramos 
Valores medios de los coeficientes de elasticidad 
y resistencia 
en kilogramos por cent. 3 de sección 
Coeficiente 
de 
elasticidad 
(E) 
Carga de ruptura o coeficiente 
de ruptura a la 
Tracción 
Compresión 
Flexión (r) 
Encina (seca) . 
643 a 1015 
120.000 
1000 
500 
750 
Pino (macho). 
463 » 550 
120.000 
850 
425 
640 
Quebracho colorado.. 
1232 » 1392 
148.000 
1196 
1220 
1543 
Quebracho blanco.... 
810 » 1030 
56.000 
600 
540 
433 
Algarrobo negro. 
646 » 730 
55.000 
440 
404 
663 
Cárela. 
714 
121.000 
623 
625 
lili 
Cedro de Misiones. .. 
575 a 658 
99.000 
468 
460 
700 
Cedro de Tucumán. . 
540 
» 
7) 
» 
» 
Curupay. 
977 a 1172 
150.000 
1350 
1010 
1283 
Guayacán . 
1113 » 1284 
» 
» 
D 
1732 
Incienso . 
869 j 945 
» 
» 
» 
1270 
Lapacho. 
952 » 1072 
153.000 
1133 
927 
1543 
Laurel negro. 
693 » 826 
» 
» 
)) 
692 
Lanza blanca. 
738 
» 
)) 
946 
Naranjo. 
704 a 946 
115.000 
1354 
488 
1186 
Ñandubay. 
1090 » 1211 
123.000 
1108 
633 
1200 
Nogal. 
538 
■» 
•o 
5) 
1026 
Palo santo. 
1216 a 1303 
100.000 
1226 
)) 
1081 
Sauce blanco. 
468 
47.000 
457 
266 
524 
Tatané blanco .... 
970 
115.000 
1250 
855 
1041 
Timbó. 
328 a 440 
» 
» 
663 
Urundey. 
1110 » 1270 
114.000 
1148 
966 
1125 
Urundey-pará. 
933 » 1091 
» 
» 
742 
Ivirapitá. 
745 » 1038 
■» 
» 
» 
1210 
La elevada proporción de tanino que contiene, influye funda¬ 
mentalmente para que su duración sea casi indefinida. 
Los ferrocarriles y tranvías argentinos tienen colocados hasta 
la fecha 10.000.000 de durmientes, habiendo declarado varios 
de los directores de las compañías que han vivido en diversas 
regiones del mundo, que es la mejor madera que han visto em¬ 
plear en durmientes. 
